SUR LA FORMATION ET LES METAMORPHOSES, ETC. 



123 



Quand ce moment est arrivé la matière en fusion a la composition 

 du point C. Nous enlevons alors la matière liquéfiée à la trompe et en 

 déterminons le point de solidification. 



Pour démontrer que ce point est réellement le point d'intersection 

 des courbes de fusion AC et BC, où le mélange se solidifie totalement 

 sinon d une manière homogène, j'ai analysé outre le liquide la masse 

 cristalline qui s'en dépose. Tls avaieut F un et l'autre même com- 

 position. 



Analyse du liquide 81,2 % KNO z 

 „ des cristaux 3 1,4 % KN0 2 . 



L'analyse des cristaux ne fournit que la composition totale du con- 

 glomérat de cristaux mixtes E et D. Leur composition spéciale ne peut 

 être graphiquement déduite que par le prolongement des courbes AD 

 et BE jusqu'au contact d'une ligne horizontale, au point correspondant 

 à la température de 182°. 



Xous trouvons ainsi pour D 20 % KJ\ 7 0 3 et pour E 50 % KNO ?t , 

 exprimé en molécules. On pourrait croire que la détermination exacte 

 de cette limite pourrait se faire en observant les concentrations extrêmes, 

 auxquelles le point de solidification finale est encore 182° (voir B. Eooze- 

 boom 1. c. p. 435); mais on n'y réussit qu'à condition que peu de cristaux 

 se déposent, avant que le .mélange fondu ait atteint le point C. La 

 chose est donc plus aisément réalisable pour le point D que pour le 

 point E, où la différence verticale entre les deux courbes de solidifica- 

 tion est si considérable. C'est ce que l'on a pu constater en effet, lors 

 des déterminations communiquées dans le tableau de la page 120. Une 

 séparation des deux sortes de cristaux mixtes du conglomérat est impos- 

 sible. Si en effet, d'après Eetgers, chez les mélanges solides les den- 

 sités ne subissent pas de modification, on aurait pour les cristaux E et 

 E: 4,57 et 5,24. Il n'y a pas de liquide qui permette de les séparer. 

 D'ailleurs, nous verrons ultérieurement que des conglomérats solidifiés 

 sont des mélanges intimes, très rebelles à toute scission. 



Nous devrons donc bien nous contenter de déterminer graphiquement 

 la position exacte des points D et E. 



Discussion de la courbe de solidification. 

 Xous allons maintenant considérer en détail le trajet de la courbe de 



